H
評 価 条 件1. 酸の純度等：メーカー（和光純薬工業）, 酸の純度（試薬特級）
2. 水の純度等：メーカーまたは製造機等（ミリポア純水製造装置、Elix10）, 純度(10 MΩcm）
3. 洗ビンの容器の材質：（ポリエチレン）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等：（ポテンショスタット：solartron analytical 1480 Multistat,
回転電極コントローラ：北斗電工HR202, 回転電極部：HR201）
5. 電解槽の容積：300 mL
6. 電解槽の洗浄方法：（食器洗い用中性洗剤とブラシを用いて洗浄）7. 回転電極の電極部の大きさ：直径（ 5.0 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（電極メーカ：北斗電工 電極型番：HR2-D1-GC5）
8. 試験電極作製法： b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下
9. 回転電極の試験電極部：Pt/C担持量（200 μg cm-2）, イオノマー担持量（約0.025 μlcm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（触媒を純水中に2 mg/mlの割合で分散。超音波+攪拌を15分、超音波+攪拌をしつつマイクロピペットで適量を採取し、担持、その後、減圧乾燥30分。）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間：50 ℃, 20 min.
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（電極を電解液中で1000 rpm,5分間 回転保持した後、0-1.2 V vs. NHE 200 mV/s, 10 cycleの条件で前処理）
13. ORR評価測定前酸素吹込時間： 30 min., 150 ml/min.
14.ORR評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み
15. 特記事項：

H

FC-J1

0Current (mA/cm , Geometric)

1510
52Current (mA/cm2, Geometric)

H 20

0-5-10-15-20-1-2-3-4-5-6-700.20.4
0.60.8Potential (V vs. NHE)

11.20.2

0.30.40.50.60.7
Potential (V vs. NHE)

0.8

0.9

Fig. Polarization Curves.

Fig. Cyclic Voltammogram.

FC-J1, 1回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：41.3 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

HFC-J1

14000-1-1Current (A )

12000
10000
8000
6000
4000
2000
00.00

0.05
ω

-1/2

0.10
(rad/s)-1/2

0.15

0.20

Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-J1, 1回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 30.8 A g-1-Pt, 7.46x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 5.47 A g-1-Pt, 1.33x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

HFC-J10
Current (mA/cm2, Geometric)

Current (mA/cm2, Geometric)

H 20
15-1

10-25-30-4-5-5-10-6-15-20-7
00.2

0.4
0.6
0.8
Potential (V vs. NHE)

1

1.2

0.2

Fig. Cyclic Voltammogram.

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
Potential (V vs. NHE)

0.9

Fig. Polarization Curves.

FC-J1, 2回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：45.8 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5mol/l）6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

HFC-J1

14000-1-1Current (A )

12000
10000
8000
6000
4000
2000
00.00

0.05
ω

-1/2

0.10
(rad/s)-1/2

0.15

0.20

Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-J1, 2回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 28.4 A g-1-Pt, 6.20x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 5.47 A g-1-Pt, 1.19x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

H

FC-I1

Current (mA/cm , Geometric)

015
10522

Current (mA/cm , Geometric)

H 20

0-5-10-15-20-1-2-3-4-5-6-7

0

0.2

0.4
0.6
0.8
Poetential (V vs. NHE)

1

1.2

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
Potential (V vs. NHE)

0.8

0.9

Fig. Polarization Curves.

Fig. Cyclic Voltammogram.

FC-I1, 1回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：55.5 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

H

FC-I1

16000
14000

-1-1

Current (A )

12000
10000
8000
6000
4000
2000
00.00

0.05
ω

-1/2

0.10
(rad/s)-1/2

0.15

0.20

Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-I1, 1回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 24.6 A g-1-Pt, 4.43x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 5.03 A g-1-Pt, 0.91x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

H

FC-I1

Current (mA/cm , Geometric)

015
102

52

Current (mA/cm , Geometric)

H 20

0-5-10-15-20-1-2-3-4-5-6-7

0.0

0.2

0.4
0.60.8Potential (V vs. NHE)

1.0

1.2

0.2

Fig. Cyclic Voltammogram.

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
Potential (V vs. NHE)

0.8

0.9

Fig. Polarization Curves.

FC-I1, 2回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：59.1 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

HFC-I1

16000
14000

-1-1

Current (A )

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0.00

0.05

0.10
ω

-1/2(rad/s)

0.150.20-1/2

Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-I1, 2回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 31.5 A g-1-Pt, 5.32x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 5.89 A g-1-Pt, 1.00x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

H

FC-I2

020Current (mA/cm , Geometric)

151050-522Current (mA/cm , Geometric)

H 25-10-15-20-25-1-2-3-4-5-6-7

0.00.20.4
0.6
0.8
Potential (V vs. NHE)

1.0

1.2

0.2

Fig. Cyclic Voltammogram.

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
Potential (V vs. NHE)

0.8

0.9

Fig. Polarization Curves.

FC-I2, 1回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：68.4 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

HFC-I2

12000-1-1Current (A )

10000
8000
6000
4000
2000
00.00

0.05

ω

-1/2

0.10
(rad/s)-1/2

0.15

0.20

Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-I2, 1回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 36.8 A g-1-Pt, 5.38x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 7.30 A g-1-Pt, 1.07x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

HFC-I202015Current (mA/cm , Geometric)

10522Current (mA/cm , Geometric)

H 25

0-5-10-15-20-25-1-2-3-4-5-6-7

0.0

0.2

0.4
0.6
0.8
Potential (V vs. NHE)

1.0

1.2

0.2

Fig. Cyclic Voltammogram.

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
Potential (V vs. NHE)

0.8

0.9

Fig. Polarization Curves.

FC-I2, 2回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：69.6 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

HFC-I2

12000-1-1Current (A )

10000
8000
6000
4000
2000
00.00

0.05
ω

-1/2

0.10
(rad/s)-1/2

0.15

0.20

Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-I2, 2回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 33.9 A g-1-Pt, 4.87x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 6.61 A g-1-Pt, 0.95x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

H

FC-T1

Current (mA/cm , Geometric)

01052

2

Current (mA/cm , Geometric)

H 150-5-10-15-1-2-3-4-5-6-7

0.0

0.2

0.4
0.6
0.8
Potential (V vs. NHE)

1.0

1.2

0.2

Fig. Cyclic Voltammogram.

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
Potential (V vs. NHE)

0.9

Fig. Polarization Curves.

FC-T1, 1回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：32.6 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

H

FC-T1

14000

10000

-1-1

Current (A )

12000

8000
6000
4000
2000
00.00

0.05

ω

-1/2

0.10
(rad/s)-1/2

0.15

0.20

Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-T1, 1回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 21.1 A g-1-Pt, 6.47x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 4.14 A g-1-Pt, 1.27x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

H

FC-T1

Current (mA/cm , Geometric)

0

10
52

2

Current (mA/cm , Geometric)

H 150-5-10-15-1-2-3-4-5-6-7

0.0

0.2

0.4
0.6
0.8
Potential (V vs. NHE)

1.0

1.2

0.2Fig. Cyclic Voltammogram.

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
Potential (V vs. NHE)

0.8

0.9

Fig. Polarization Curves.

FC-T1, 2回目
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：36.1 ｍ2/gPt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（300 mL）, 温度（ 35 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 10 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（35℃）
4. 電極回転速度： 400, 625, 900, 1600, 2500の5水準

1.0

H

FC-T1

14000

-1

8000

Current (A )10000-112000

6000
4000
2000
00.00

0.05
ω

-1/2

0.10(rad/s)-1/20.15

0.20Fig. Koutecky-Levich Plot.

FC-T1, 2回目
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 20.5 A g-1-Pt, 5.68x10-5 A cm-2-Pt@0.90 V ; 4.23 A g-1-Pt, 1.17x10-5 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

H

表 まとめ
触媒

表面積(ｍ2/g)

A/g

A/cm2A/g

A/cm2FC-J1 1回目

41.3

30.8

7.46x10-55.471.33x10-5

FC-J1 2回目

45.8

28.4

6.20x10-5

5.47

1.19x10-5

FC-I1 1回目

55.5

24.6

4.43x10-55.03

0.91x10-5

FC-I1 2回目

59.1

31.5

5.32x10-5

5.89

1.00x10-5

FC-I2 1回目

68.4

36.8

5.38x10-5

7.30

1.07x10-5

FC-I2 2回目

69.6

33.9

4.87x10-56.61

0.95x10-5

FC-T1 1回目

32.6

21.1

6.47x10-5

4.14

1.27x10-5

FC-T1 2回目

36.1

20.5

5.68x10-5

4.23

1.17x10-5

Ik@0.85 V

Ik@0.90 V